96 J. H. L. VOGT. M.-N. Kl. 
In der eisenreichen Schlacke, Nr. 64, sind dagegen diese (Ca,Mn)S- 
Krystallite gånzlich verschwunden und durch das schwarze Eisensulfid er- 
setzt. — Die Schlacke (Fig. 32) besteht aus: 
ca. 80—85 °/, Melilith (opt. pos.), in kurz säulenförmigen, meist 3—4 
mm. großen Krystallen, (oor), (011), (100); 
ca. 1 %, Biotit (!) ! in bis ca. o.5 mm. breiten Blättern (parallel der 
Basis) die an den Melilithkrystallen angewachsen sitzen; ; 
dabei ein schwarzes, opakes Glas, in welchem das Eisensulfid. steckt. 
Fig. 33 (9/1). Hochofenschlacke von Bredsjó, bestehend aus: sehr viel Melilith, 
ein wenig Olivin (ein ganz wenig im Melilith steckend und hauptsächlich in 
dem Glase); dabei ein schwarzes, opakes, eisensulfidhaltiges Glas. 
Eine entsprechende Erscheinung beobachten wir an vielen anderen 
eisensulfidführenden Hochofenschlacken von annähernd derselben Zusammen- 
setzung, so z. B. bei einer Schlacke von Bredsjó (Fig. 33). Dieselbe besteht 
aus: 
Melilith, in kurzsäulenförmigen, bis 3 mm. breiten Krystallen (opt. pos., 
mit einer äufserst schmalen opt. neg. Randzone); 
ein wenig Olivin, dessen Krystallisation erst begann, nachdem die 
Hauptmenge des Meliliths auskrystallisiert war; 
ein schwarzes, opakes Glas (»Glasbasis«). 
1 Siehe meine Abh., Über künstliche Bildung von Glimmer, in Gesellsch. d. Wiss. zu 
Kristiania, 1887, Nr. 6, S. 25—28 und Fig. 6—7; Mineralbild. in Schmelzmassen, 1892, 
S. 94; Analyse Nr. 146 und Fig. 7 a, b (schlauchfórmige Einschlüsse in Melilith). 
